Kalk - und Luftmörtel. 63 



Krystallisationsgefässe abfliessen, sammelt das auskrystallisirte 

 Salz land lässt in den Säcken abtrocknen, in welchen dasselbe 

 verladen %Yird. Die Mutterlange wird zum Auflösen des 

 Rohmaterials wieder benutzt. 



Nach der zweiten Methode wird Dampfheizung ange- 

 wendet, das Rohmaterial in durchlöcherten Eisenkörben in 

 das siedende Wasser eingehängt, unter Dampfdruck ausge- 

 laugt und die Beschickung der Körbe so oft wiederholt, bis 

 die Lauge gesättigt ist. Dieser Salpeter enthält weniger, als 

 1% Kochsalz, während der nach ersterer Methode gewon- 

 nene 2 ^/o und darüber Na Cl enthält. (Ännalen der Landwirth- 

 schafi XXIX. 2 und 3.). Big. 



Kalk- und Luftmörtel. 



Die chemischen Processe, welche beim Erhärten des 

 Mörtels vor sich gehen, bestehen bekanntlich in der Aufnahme 

 von Wasser und Kohlensäure, wodurch die basischen Be- 

 standtheile (Kalk etc.) in kohlensaure Salze und die kiesel- 

 sauren Verbindungen in M^asserhaltige Salze übergehen. Einer 

 eingehenden Untersuchung, welche W. Wolters über die- 

 sen Gegenstand angestellt hat, entnehmen wir, nach der Zeit- 

 schrift für Chemie (1870, 15. Heft), die folgenden Sätze: 

 „Der der Luft ausgesetzte Mörtel giebt zuerst nur Wasser 

 ab, die Kalktheilchen haften an einander, der Mörtel hat an- 

 gezogen. Erst dann beginnt die Aufnahme der Kohlensäure 

 lebhafter und eindringlicher zu werden, zugleich nimmt die 

 Festigkeit zu. Das letzte Stadium des Austrocknens ist zu- 

 gleich das der eigentlichen Kohlensäuerung und der steinigen 

 Härte. Bei dieser steinigen Erhärtung verkittet die Kohlen- 

 säure die in unmittelbarer Berührung befindlichen Theilchen 

 des Kalks zu einer zusammenhängenden Masse von kohlen- 

 saurem Kalk. Die Aufnahme der Kohlensäure ohne gleich- 

 zeitige Entziehung von Wasser macht den Luftmörtel nie- 

 mals hart. Frisch angemachter Mörtel in feuchter Kohlcn- 

 -iure blieb weich, in trockener Kohlensäure erhärtete er schnell. 

 Wesentlich bei der Erhärtung ist auch die allmählige Aufnahme 

 der Kohlensäure. In einer Kohlensäure-Atmosphäre ist die Sätti- 

 gung erst in drei Tagen, in der Luft bei kloinen Quantitäten in 

 lunf Tagen erreicht. Grössere Massen von Mörtel brauchen, 

 namentlich wenn sie nur bedingten Luftzutritt haben, Monate, 

 ja Jahn; zur Erhärtung. Im letzteren Falle tritt auch eino 



